## Perilaku Kuat Tekan Beton Normal Terhadap Penambahan Serat Botol Plastik Jenis PET
Noviyanthy Handayani* 1 , Amelia Faradila 2 , Imam Juari 3 , Dian Larasati 4
1,2,3,4 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Jln. RTA Milono Km. 1,5 Palangka Raya Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Informatika, Palangka Raya E-mail : *1.noviyanthy.handayani@umpalangkaraya.ac.id
Received 09 October 2020; Reviewed 14 October 2020; Accepted 15 March 2021 Journal Homepage: http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/borneoengineering

## Abstract
The Polyethylene Terephthalate (PET) plastic bottle waste was a material that took a long time to be decomposed and accumulated in earth for a long time. Therefore we need the utilization of the plastic waste. The one way to reuse the PET plastic bottle waste had to use it as an additive for the concrete  mixture.  The  purpose  of  this  study  had  to  determine  how  much  increase  in  the compressive  strength  of  concrete  (f’c)  to  the  addition  of  the  fiber  PET  plastic  at  28  days  of concrete. The variations in the addition of correspondently 0%, 0,2%, 0,4%, 0,6%, 0,8%, and 1% to the volume of concrete cylinders within 3 samples of the concrete variations. The results showed that  the  concrete  with  the  addition  of  PET  fibers  by  0.2%  experienced  an  increase  in  the compressive strength value of 1.31% then the compressive strength of normal concrete which was originally 22.25 MPa to 22.65 MPa. In another hand, the variation of 0.4%,  0.6%, 0.8% and 1% PET decreased the compressive strength (f’c) of the concrete. The PET fiber concrete 0.6% and 1.0%,  although  there  was  a  decreased  in  the  average  compressive  strength  of  the  concrete,  the value  obtained exceeds  the  compressive strength value  of  the  concrete  mix  design,  which  was  20 MPa.
Keywords : concrete fiber, concrete compressive strength, Polyethylene Terephthalate (PET)

## Abstrak
Limbah botol plastik Polyethylene Terephthalate (PET) adalah material yang membutuhkan waktu yang  lama  untuk  terurai  dan  akan  menumpuk  di  bumi  dalam  waktu  yang  lama. Oleh  karena  itu diperlukan suatu pemanfaatan dari sampah plastik tersebut. Salah satu cara pemanfaatan kembali limbah  botol  plastik  PET  ini  yaitu  digunakan  sebagai  bahan  tambahan  pada  campuran  beton. Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  seberapa  besar  peningkatan  kuat  tekan  beton (f’c) terhadap penambahan cacahan limbah botol plastik PET pada umur beton 28 hari. Adapun variasi penambahan 0%, 0,2%, 0,4%, 0,6%, 0,8% dan 1% terhadap volume silinder beton dengan masing-masing 3 sampel setiap variasi beton. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beton dengan penambahan serat PET sebesar 0,2% mengalami peningkatan nilai kuat tekan sebesar 1,31% dari kuat tekan beton normal yang semula 22,251 MPa menjadi 22,650 MPa. Sedangkan pada variasi persentase  PET  0,4%,  0,6%,  0,8%  dan  1%  mengalami  penurunan  nilai  kuat  tekan  beton  (f’c). Pada beton serat PET 0 ,6% dan 1,0% walaupun terjadi penurunan nilai kuat tekan beton rata-rata tetapi nilai yang diperoleh melebihi nilai kuat tekan beton rencana yaitu sebesar 20 MPa.
Kata kunci : beton serat, kuat tekan beton, Polyethylene Terephthalate (PET)

## 1. Pendahuluan
Limbah botol plastik Polyethylene Terephthalate (PET) adalah material yang membutuhkan waktu yang lama untuk terurai dan akan menumpuk di dunia dalam waktu yang lama. Mengutip dari BBC (08-08-2019) jumlah sampah plastik yang ada di dunia saat ini sudah mencapai angka 300 juta ton dalam  setahun  yang  jika  dipadatkan  akan  sama  dengan  10  kali  keliling  bumi  (Tim  Publikasi Katadata,  2019).  Oleh  karena  itu  diperlukan  suatu  pemanfaatan  dari  sampah  plastik  tersebut. Menurut  Akhmad  Zainal,  seperti  yang  dikutip  dari  artikel  Jonathan  Patrick  dari  CNN  Indonesia, botol  plastik  jenis  PET  100%  bisa  didaur  ulang  sehingga  bisa  meningkatkan  pendapatan masyarakat.
Salah satu cara pemanfaatan kembali limbah botol plastik PET ini yaitu digunakan sebagai bahan tambahan pada campuran beton. Yosi (2019) melakukan penelitian dengan perbandingan berat isi beton  serta  kuat  tekan  beton  antara  beton  dengan  persentase  1%,  2%  dan  3%  serat  botol  plastik PET  sebagai  pengganti  agregat  halus  pada  beton  dan  beton  dengan  campuran  normal.  Sampel beton dibuat dengan bentuk silinder dan dimensinya adalah 11 cm × 22 cm dengan mutu rencana 25  MPa.  Sampel  diuji  pada  hari  ke  7,  14  dan  28  hari.  Hasil  penelitian  menunjukkan  penurunan berat isi maksimum berkisar 1% – 4% dan penurunan berat isi maksimum terjadi pada penggunaan serat plastik PET sebesar 3%. Kuat tekan beton pada hari ke-28 dengan penggunaan serat plastik sebanyak  1%  mencapai  16,48  MPa  dan  meningkat  sebesar  23,684%  dibandingkan  beton  normal. Elsi (2019) menambahkan plastik Polyethylene Terephthalate (PET) yang sudah dipotong menjadi serat berukuran 1-3 mm dengan panjang 2,5 cm pada adukan beton. Variasi persentase serat yang ditambahkan  pada  adonan  beton  adalah  0,25%,  0,5%,  1%  serta  0%  sebagai  pembanding.  Beton dengan  penambahan  serat  dari  plastik  PET  akan  mengalami b peningkatan y nilai  kuat n tekan a dibanding  dengan b beton b tanpa y penambahan  serat.  Penambahan  serat  PET  sebanyak  0,25% memberi  peningkatan  sebesar  1,31%  dari  beton  normal.  Penelitian  yang  sama  juga  dilakukan Andika dkk (2019) degan melakukan penambahan serat plastik PET sebesar 0,8%, 1%, dan 1,2% dengan lebar serat plastik 0,3-0,5 cm dan panjang 5 cm. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan kenaikan kuat lentur pada beton dengan penambahan serat PET 0,8% dan 1% mengalami kenaikan sebesar 11,81 MPa dan 12,23 MPa dibandingkan dengan beton normal tanpa campuran serat PET sebesar 11,18 MPa. Tetapi untuk beton dengan penambahan serat PET 1,2% mengalami penurunan menjadi 11,02% dibandingkan dengan beton normal tanpa campuran serat PET.
Merujuk  beberapa  hasil  penelitian  tersebut  yang  menunjukkan  pemanfaatan  limbah  plastik  PET maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan kuat tekan  beton  terhadap  penambahan  cacahan  limbah  botol  plastik  PET  pada  umur  beton  28  hari. Adapun variasi penambahan 0%, 0,2%, 0,4%, 0,6%, 0,8% dan 1% terhadap volume silinder beton dengan  masing-masing  3  sampel  setiap  variasi  beton.  Selain  pemanfaatan  limbah  plastik  PET, penelitian  ini  juga  memperhatikan air  campuran  beton  dan  perawatan  beton  yang  memiliki  pH berkisar  5-7  atau  kondisi  asam-netral  sesuai  kondisi  air  yang  berada  di  kota  Palangka  Raya Kalimantan Tengah, dimana air pada kondisi asam bisa mengakibatkan pengeroposan beton.

## 2. Metode Penelitian

## 2.2   Pembuatan Sampel Beton
Beton yang digunakan dalam pengujian adalah beton normal dengan kuat tekan rencana (f’c = 20 MPa). Benda Uji dibuat berupa benda uji beton silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Rincian jumlah benda uji beton disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Jumlah Benda Uji Beton
No. Variasi Serat PET Umur Beton Jumlah benda uji 1 0 % 28 hari 3 buah 2 0,2 % 28 hari 3 buah 3 0,4 % 28 hari 3 buah 4 0,6 % 28 hari 3 buah 5 0,8 % 28 hari 3 buah 6 1,0 % 28 hari 3 buah Total Benda Uji 18 buah

## 2.3 Analisis Data
Analisis  yang  dilakukan  adalah  analisis  hubungan  antara  variasi  serat  PET  terhadap  campuran beton, dengan mengacu pada :
1. Slump test.
2. Berat jenis beton normal akibat penambahan serat limbah botol plastik.
3. Derajat keasaman air campuran beton.
4. Kuat tekan beton.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## 3.1  Hasil Pemeriksaan Agregat Penyusun Beton
Material  penyusun  campuran  beton  serat  merupakan  material  yang  digunakan  dalam  pembuatan beton  normal  dengan  tambahan  plastik  PET  yang  merupakan  material  limbah  olahan,  seperti disajikan pada Tabel 2 dan hasil pengujian untuk material penyusun beton disajikan pada Tabel 3.

## Tabel 2. Material Penyusun Beton
No Material Sumber 1 Semen PC merk Gresik tipe 1 2 Agregat Halus Pasir Tangkiling 3 Agregat Kasar Batu Pecah ex. Merak 4 Air Laboratorium Struktur 5 Plastik PET Limbah Tabel 3. Hasil Pengujian Karakteristik Material Penyusun Beton
Jenis Pemeriksaan Agregat Kasar Agregat halus Standar Kadar air (%) 2,34 0,03 Berat Jenis (gr/cm 3 ) a. Specific gravity (apparent) 2,62 2,68 2,58 – 2,84 b. Specific gravity (bulk) 2,48 2,64 2,58 – 2,85 c. Specific gravity (SSD) 2,54 2,66 2,58 – 2,86 d.Penyerapan air (%) 2,15 0,50 2,00 – 7,00 Keausan (%) 33,27 - < 40
Sumber : Hasil Penelitian (2020)
Menurut ASTM C-556 standar kadar air untuk agregat kasar adalah 0-3% dan agregat halus 0-1%, sehingga  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  pada Tabel  3  kadar  airnya  telah  memenuhi  standar  yang
ada.  Sedangkan  pengujian  berat  jenis  dan  penyerapan  air  pada  agregat  kasar  dan  agregat  halus mengacu pada SNI 1969-2008 dan SNI 1970-2008.

## 3.2   Hasil Pemeriksaan Slump Test
Pengujian  slump  beton  mengacu  pada  SNI  1972:2008  tentang  cara  uji  slump  beton.  Dari  hasil pembuatan  sampel  beton  kemudian  dilakukan  pengujian  slump  untuk  mengetahui  tingkat workability beton yang akan dicampurkan dengan variasi campuran PET yang berbeda untuk umur beton 28 hari. Nilai slump yang dihasilkan dari campuran beton segar dapat dilihat pada  Tabel 4.

## Tabel 4. Nilai Slump Test
Tanggal Cetak Umur Nilai Slump (cm) Rencana Campuran Beton PET 25-07-2020 28 hari 7,75 Beton PET 0,0% 29-07-2020 28 hari 9,00 Beton PET 0,2% 29-07-2020 28 hari 9,00 Beton PET 0,4% 26-07-2020 28 hari 6,25 Beton PET 0,6% 26-07-2020 28 hari 6,25 Beton PET 0,8% 29-07-2020 28 hari 6,10 Beton PET 1,0%
Sumber : Hasil Penelitian (2020)
Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa untuk campuran beton yang direncanakan untuk pencampuran PET  0%  atau  beton  normal  memiliki  nilai  slump  7,75  cm.  Sedangkan  untuk  beton  yang direncanakan untuk campuran PET sebesar 0,2% dan 0,4% memiliki nilai slump tertinggi, yaitu 9 cm.  Sedangkan  untuk  campuran  beton  yang  direncanakan  dengan  0,6%,  0,8%,  dan  1,0%  nilai slump  yang  dihasilkan  justru  semakin  kecil,  yaitu  6,25  cm  dan  6,10  cm.  Hal  ini  merupakan pengaruh dari proses pencampuran beton di concrete mixer. Pembuatan sampel dan pencampuran pada  mesin concrete  mixer hanya  bisa  dilakukan  untuk  6  sampel  beton,  sehingga  menimbulkan perbedaan nilai slump untuk masing-masing adukan beton segar. Penambahan PET dilakukan pada saat  campuran  beton  dimasukkan  ke  dalam  cetakan  silinder  yang  dilakukan  secara  bertahap  per- lapis dan kemudian diratakan menggunakan concrete vibrator .

## 3.3   Derajat Keasaman (pH) Air
Air  yang  digunakan  untuk  proses  pembuatan  dan  proses  perawatan  sampel  beton  berasal  dari  air ledeng  yang  mengalir  pada  laboratorium  Struktur  Fakultas  Teknik  dan  Informatika  UM Palangkaraya. Hasil pengukuran pH air tersebut yaitu 5,0 – 6,0 yang menunjukkan kualitas dalam keadaan asam, terlihat pada Gambar 2 dan 3 berikut:
Gambar 2 . Hasil pengukuran air campuran beton
Gambar 3 .  Hasil pengukuran pH air perawatan beton
Gambar 2 menunjukkan pH air 5,0 hal ini disebabkan pengukuran langsung di sumber air tanpa ada proses pengendapan terlebih dahulu. Sedangkan pada Gambar 4.2 pH air perawatan menunjukkan 6,0  hal  ini  karena  beton  yang  direndam  pada  air  yang  sudah  mengalami  oksidasi  sehingga mempengaruhi  pH  air  rendaman.  Air  rendaman  ini  selalu  berganti  tiap  3  hari  sekali  untuk menstabilkan  pH  air  berkisar  diantara  5,0  –  7,0  dalam  kondisi  asam  mendekati  netral.  Air  dalam kondisi basa atau tidak pernah berganti selama proses perawatan beton 28 hari, cenderung basa dan bisa  meningkatkan  nilai  kuat  tekan  beton.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  penelitian  Handayani  (2018) dan  Saputra,  dkk  (2020)  yang  melakukan  penelitian  beton  yang  direndam  di  air  ledeng  tanpa pergantian  air  menunjukkan  peningkatan  nilai  kuat  tekan  beton  yang  sebanding  dengan  lamanya waktu perendaman.

## 3.4   Desain Campuran Beton
Sampel  beton  yang  dibuat  berdasarkan  Tabel  3  yaitu  sebanyak  18  buah  dengan  masing-masing persen  campuran  limbah  plastik  PET  sebanyak  3  buah.  Desain  campuran  beton  yang  digunakan mengacu pada SNI 03-2834-2000. Jumlah berat dan persentase limbah serat PET dapat dilihat pada Tabel 5.

## Tabel 5. Variasi serat PET
No. Variasi Serat PET Berat Limbah Serat PET (gram) Umur Beton Jumlah benda uji 1 0 % 0 28 hari 3 buah 2 0,2 % 12,05 28 hari 3 buah 3 0,4 % 24,11 28 hari 3 buah 4 0,6 % 36,16 28 hari 3 buah 5 0,8 % 48,21 28 hari 3 buah 6 1,0 % 60,28 28 hari 3 buah Total Benda Uji 18 buah
Berat limbah serat PET yang digunakan seperti tercantum pada Tabel 5 dihitung berdasarkan berat semen yang digunakan dalam campuran beton.
Gambar 4 . Limbah plastik PET Gambar 5 . Proses pembuatan sampel beton PET
Adapun design  mix  formula (DMF)  yang  digunakan  pada  pembuatan  beton  serat  PET  ini  dapat dilihat pada Tabel 6.

## Tabel 6. DMF Beton Serat PET
Air (kg) Semen (kg) Agregat Halus (kg)  Agregat Kasar (kg) Untuk 1 silinder beton 1,38 2,80 3,97 6,00 Untuk 1 adukan beton (9 silinder beton) 12,42 25,21 35,75 53,98

## 3.5   Nilai Hasil Kuat Tekan Beton Serat
Hasil nilai kuat beton serat PET pada umur beton 28 hari dapat dilihat pada Tabel 7 dimana uji kuat tekan beton mengacu pada SNI 1974:2011.

## Tabel 7. Nilai Kuat Tekan Beton Serat PET
Tipe Beton Tanggal Cetak Tanggal Uji Umur (hari) Berat (kg) Luas penampang (cm 2 ) Kuat Tekan (KN) Kuat Tekan (f’c) (MPa) Beton PET 0% 25-07- 2020 22-08- 2020 28 12,06 176,79 379,50 21,46 12,15 176,79 396,20 22,41 12,23 176,79 404,40 22,88 Beton PET 0,2% 29-07- 2020 26-08- 2020 28 12,15 176,79 383,10 21,67 12,21 176,79 397,80 22,50 12,23 176,79 420,40 23,78 Beton PET 0,4% 29-07- 2020 26-08- 2020 28 12,01 176,79 287,30 16,25 12,25 176,79 318,70 18,03 12,40 176,79 337,40 19,08 Beton PET 0,6% 26-07- 2020 23-08- 2020 28 12,47 176,79 323,30 18,28 12,32 176,79 340,00 19,23 12,19 176,79 450,50 25,48 Beton PET 0,8% 26-07- 2020 23-08- 2020 28 12,31 176,79 325,30 18,40 12,34 176,79 346,70 19,61 12,30 176,79 383,50 21,69 Beton PET 1,0% 29-07- 2020 26-08- 2020 28 12,23 176,79 341,20 19,30 12,14 176,79 372,60 21,07 12,25 176,79 458,50 25,94
Sumber : Hasil Penelitian (2020)
Berdasarkan  Tabel  7,  dapat  dibuat  grafik  perbandingan  beton  normal  terhadap  beton  serat  PET seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6, Gambar 7, Gambar 8, Gambar 9, dan Gambar 10.
Gambar 6 . Perbandingan Beton normal dan Beton PET 0,2%
Pada  Gambar  6  perbandingan  beton  normal  (tanpa  tambahan  PET)  dan  beton  serat  PET  0,2% terlihat bahwa nilai kuat tekan beton normal berada dibawah nilai kuat tekan beton normal.
Gambar 7 . Perbandingan beton normal dan beton PET 0,4% Gambar 8 . Perbandingan beton normal dan beton PET 0,6% Gambar 9 . Perbandingan beton normal dan beton PET 0,8% Gambar 10 . Perbandingan beton normal dan beton PET 1,0%
Sedangkan  pada  Gambar  7  sampai  10  menunjukkan  nilai  kuat  tekan  beton  PET  berada  dibawah nilai  kuat  tekan  beton  normal  walaupun  di  variasi  0,6%  dan  1,0%  ada  satu  sampel  yang  berada diatas beton normalnya.

## Tabel 8. Nilai Kuat Tekan Rata-rata
Tipe Beton Tanggal Cetak Tanggal Uji Umur Kuat Tekan (KN) Kuat Tekan (f’c) (MPa) Kuat Tekan Rata- rata (f’c) (MPa) Beton PET 0% 25-07- 2020 22-08- 2020 28 hari 379,50 21,47 22,25 396,20 22,41 404,40 22,88 Beton PET 0,2% 29-07- 2020 26-08- 2020 28 hari 383,10 21,67 22,65 397,80 22,50 420,40 23,78 Beton PET 0,4% 29-07- 2020 26-08- 2020 28 hari 287,30 16,25 17,79 318,70 18,03 337,40 19,08 Beton PET 0,6% 26-07- 2020 23-08- 2020 28 hari 323,30 18,28 21,00 340,00 19,23 450,50 25,48 Beton PET 0,8% 26-07- 2020 23-08- 2020 28 hari 325,30 18,40 19,90 346,70 19,61 383,50 21,69 Beton PET 1,0% 29-07- 2020 26-08- 2020 28 hari 341,20 19,30 22,10 372,60 21,07 458,50 25,94 Sumber : Hasil Penelitian (2020)
Dari  Tabel  8  diatas  apabila  dapat  dibuat  grafik  perbandingan  nilai  kuat  tekan  rata-rata  seperti terlihat pada Gambar 11 berikut:
Gambar 11 . Kuat tekan rata-rata beton serat PET
Pada Gambar 11 terlihat bahwa beton serat PET yang mengalami penurunan dari kuat tekan beton rencana  20  MPa  terjadi  pada  variasi  penambahan  0,4%  dan  0,8%,  yaitu  sebesar  17,79  MPa  dan 19,901 MPa. Sedangkan beton serat PET 0,2% mengalami kenaikan 1,80% dari beton tanpa serat PET yaitu sebesar 0,4 MPa, dari semula 22,25 MPa menjadi 22,65 MPa.
Dari  Gambar  11 juga terlihat bahwa  beton  serat  PET  0,6%  dan  1,0%  mengalami  penurunan  nilai kuat tekan dari beton tanpa serat PET. Tetapi nilai kuat tekan yang diperoleh masih diatas dari kuat tekan beton rencana yaitu sebesar 20 MPa.
Gambar 13 . Proses uji kuat tekan beton
Apabila ditinjau dari berat isi maksimum beton, maka dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini:
Tabel 9. Berat Isi Maksimum Beton
Tipe Beton Berat Berat rata-rata (kg) (kg) 0,0%
12,06 12,15
12,15
12,23 0,2% 12,15 12,19
12,21
12,23
0,4%
12,01
12,22 12,25
12,40 0,6% 12,47
12,33
12,32 12,19
0,8%
12,31
12,32 12,34
12,30 1,0% 12,23
12,20
12,14
12,25
Sumber : Hasil Penelitian (2020)
Dari  Tabel  9  diatas,  apabila  dibuat  tabel  perbandingan  berat  isi  maksimum  rata-rata  untuk  setiap variasi dapat dilihat pada Gambar 14.
Dari Tabel 9 dan Gambar 14, terlihat bahwa dengan adanya penambahan limbah plastik PET akan menambah  berat  isi  maksimum  beton.  Penambahan  maksimum  terjadi  pada  variasi  limbah  PET 0,6% yaitu sebesar 1,46% bila dibandingkan dengan berat isi beton normal.
Gambar 14 . Perbandingan  berat isi beton rata-rata
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  untuk  penambahan  limbah  PET  sebesar  0,2%  terjadi peningkatan  kuat  tekan  beton  sebesar  1,80%  dari  nilai  kuat  tekan  beton  normal.  Namun  pada variasi penambahan limbah PET sebesar 1% terjadi penurunan kuat tekan beton sebesar 0,66% dari kuat  tekan  beton  normal  yaitu  22,25  MPa  menjadi  22,10  MPa.  Elsi  (2019)  melakukan  penelitian yang  sama  dengan  menambahkan  plastik  PET  pada  campuran  beton  tetapi  dengan  variasi  yang berbeda,  yaitu  0,25%,  0,5%,  1%  dan  tanpa  tambahan  apapun  terhadap  beton  normal  (0%).  Dari hasil  penelitian  tersebut  diperoleh  hasil  nilai  kuat  tekan  yang  meningkat  untuk  variasi  0,25% sebesar 1,31% dari beton normal dan pada variasi 1% mengalami kenaikan sebesar 4,17%.
Pada  penelitian  ini  juga  dapat  dilihat  pengaruh  penambahan  serat  limbah  PET  terhadap  berat  isi beton  dimana  penggunaan  serat  botol  plastik  PET  meningkatkan  berat  isi  beton  sebesar  1,46% dibandingkan dengan beton normal. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Yosi (2019), dimana untuk perbandingan berat isi beton dengan penambahan serat botol PET sebesar 1%, 2%, dan 3% terhadap beton normal, terjadi penurunan  berat isi beton sebesar 1-4%.

## 4.   Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan pengaruh penambahan serat PET terhadap kuat tekan beton dapat dilihat pada beton dengan penambahan serat PET sebanyak 0,2% dan 0,4% dan juga beton dengan tambahan serat PET 0,6% dan 0,8%. Dari hasil bacaan kuat tekan terlihat bahwa  untuk  beton  dengan  tambahan  PET  sebanyak  0,2%  memiliki  kuat  tekan  yang  lebih  besar dari beton dengan tambahan PET 0,4%. Begitu juga dengan  beton yang memiliki tambahan PET 0,6%  dan  0,8%  yang  juga  dibuat  bersamaan,  beton  dengan  tambahan  PET  0,6%  memiliki  kuat tekan  yang  lebih  besar  dari  beton  dengan  tambahan  PET  0,8%.  Sehingga  dengan  adanya penambahan  serat  PET  untuk  sampel  yang  dibuat  secara  bersamaan  akan  memperkecil  nilai  kuat tekan  beton  tersebut.  Kendala  yang  dihadapi  pada  saat  pengerjaan  percobaan  ini  adalah  sampel beton  yang  digunakan  tidak  semuanya  bisa  dibuat  secara  bersamaan  untuk  seluruh  penambahan serat  PET  yang  direncanakan  karena  terbatasnya  kapasitas concrete  mixer ,  sehingga  pembuatan campuran  beton  dibagi  menjadi  beberapa  tahapan,  yang  mana  untuk  satu  kali  campuran  hanya dapat menghasilkan 6 sampel.
12.148 12.195 12.220 12.326  12.318 12.204 12.050 12.100 12.150 12.200 12.250 12.300 12.350 0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% Ber at Isi bet on (kg) Variasi PET berat isi beton

## Ucapan Terima Kasih
Penelitian  ini  dapat  dilaksanakan  karena  bantuan  dari  Program  Penelitian  Kompetitif  Dosen Internal  (PKDI)  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Universitas Muhammadiyah Palangkaraya TA. 2020.

## Daftar Pustaka
American  Standard  Testing  and  Material  Chapter  556.  Standard  Test  for  Water  Vapor Transmission of materials.
Elsi,  M.  2019. Pengaruh  Penggunaan  Botol  Plastik Polyethylene  Terephthalate (PET)  Sebagai Tambahan Serat Terhadap Kekuatan Beton. Doctoral dissertation Universitas Andalas http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/54517
Handayani, Noviyanthy. 2018. Ketahanan Beton Normal Terhadap Air Gambut di Kota Palangka Raya. Media Ilmiah Teknik Sipil Vol. 7 No.1.
https://doi.org/10.33084/mits.v7i1.684
Patrick, Jonathan. 2019. Sampah Plastik, Dilema Krisis Lingkungan atau Cuan Ekonomi.
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191127074615-199-451822/sampah-plastik-dilema- krisis-lingkungan-atau-cuan-ekonomi
Saputra, N., & Handayani, N. 2020. Ketahanan Beton f’c 22,5 MPa Terhadap Kondisi Air Kota Palangka Raya. Rekayasa Sipil, 14 (2), pp.91 - 98. https://rekayasasipil.ub.ac.id/index.php/rs/article/view/670
Setiawan, Andika and Masagala, Algazt Aryad. 2019. Pengaruh Penambahan Serat Limbah Plastik Polyethylene Terephthalate (Pet) Dengan Persentase 0,8%, 1%, dan 1,2% Pada Beton Bertulang Terhadap Kuat Lentur. Tugas Akhir thesis, University Technology Yogyakarta. http://eprints.uty.ac.id/2801
Standar Nasional Indonesia 03-2834-2000. Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal. Badan Standarisasi Nasional
Standar Nasional Indonesia 1969:2008. Cara Uji Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Kasar . Badan Standarisasi Nasional.
Standar Nasional Indonesia 1970:2008. Cara Uji Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Halus . Badan Standarisasi Nasional.
Standar Nasional Indonesia 1972:2008. Cara Uji Slump Beton . Badan Standarisasi Nasional.
Standar Nasional Indonesia 1974:2011. Cara Uji Kuat Tekan Beton dengan Benda Uji Silinder . Badan Standarisasi Nasional.
Tim Publikasi Katadata. 2019. Pentingnya Pengelolaan Sampah Plastik.
https://katadata.co.id/berita/2019/11/08/pentingnya-pengelolaan-sampah-plastik
YOSI, J. N. 2019. Pengaruh Penggunaan Botol Plastik Polyethylene Terephthalate (PET) Sebagai Pengganti Agregat Halus Terhadap Kuat Tekan Beton. Doctoral dissertation , Universitas
Andalas http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/54516